СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБЛИЦОВОЧНОЙ ЗОЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
RAW MIX FOR FACING ASH-CERAMIC TILE FABRICATION

Изобретение относится к производству облицовочной золокерамической плитки.
Известна сырьевая смесь для изготовления облицовочной золокерамической плитки, содержащая до 50 мас.% каменноугольной золы, глину, кварцевый песок, доломит [1]. Прочность на изгиб золокерамической плитки, полученной из такой сырьевой смеси, составляет 18 МПа.
Задача изобретения - повышение прочности золокерамической плитки.
Технический результат достигается тем, что в сырьевой смеси для изготовления облицовочной золокерамической плитки, содержащей каменноугольную золу, глину, кварцевый песок, доломит, компоненты находятся при следующем соотношении, мас.%: каменноугольная зола 16,0-20,0; глина 67,0-72,0; кварцевый песок 8,0-10,0; доломит 3,0-4,0.
В таблице приведены составы сырьевой смеси для изготовления облицовочной золокерамической плитки.
Таблица
Компоненты
Состав, мас.%:
1
2
3
Каменноугольная зола
16,0
18,0
20,0
Глина
72,0
69,5
67,0
Кварцевый песок
8,0
9,0
10,0
Доломит
4,0
3,5
3,0
Прочность на изгиб плитки, полученной из сырьевой смеси, МПа.
22-23
22-23
22-23
2
2
3
2
3
2
2
Для приготовления сырьевой смеси могут быть использованы глины, характеризующиеся следующим химическим составом, мас.%: SiO 50,58- 55,08; АlO 11,58-13,16; FеО 3,72-5,19; CaO 12,2-14,86; MgO 2,3-3,03; NaO 1,44-3,88; KO 0,73-0,94; п.п.п.2,53-5,3.
2
2
3
2
3
2
2
3
Каменноугольная зола имеет состав, мас.%: SiO 40,7; АlO 15,8; FеO 13,5; CaO 8,9; MgO 4,3; NaO + KO 3,8; SO 1,4; п.п.п.8,5.
Глину измельчают до размера кусков 10-20 мм, сушат при температуре 60-70°С до влажности 3-4% и размалывают сухим способом до получения частиц размером не более 2 мм. Кварцевый песок и доломит измельчают до порошкообразного состояния, просеивают через сетку №014 и смешивают с каменноугольной золой и глиной. Полученную смесь увлажняют до 7-11% и под давлением 20 МПа формуют из нее облицовочную плитку. На поверхность плитки напыляют слой цветной глушеной глазури и при температуре 1000°С проводят обжиг.
Источники информации
1. Бернацкий А.Ф. Облицовочная золокерамическая плитка // 65-я научно-техническая конференция НГАСУ (Сибстрин) «Актуальные проблемы строительной отрасли». Тез.докл. - Новосибирск. - 2008. - С.39.